TCVN7675-17:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-17:2011 IEC 60317-17:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 17: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYVINYL ACETAL, CẤP CHỊU NHIỆT 105 Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105 Lời nói đầu TCVN 7675-17:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60317-17:2010; TCVN 7675-17:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Tiêu chuẩn này nằm trong bộ TCVN 7675 (IEC 60317), là một trong dãy tiêu chuẩn đề cập đến sợi dây có cách điện dùng cho các cuộn dây trong thiết bị điện. Trong dãy có ba nhóm: 1) Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm (TCVN 7917 (IEC 60851)); 2) Quy định đối với loại dây quấn cụ thể (TCVN 7675 (IEC 60317)); 3) Bao bì của dây quấn (IEC 60264). Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 gồm 60 tiêu chuẩn, có số hiệu từ IEC 60317-0-1 đến IEC 60317-0-6 và từ IEC 60317-1 đến IEC 60317-54, đề cập đến dây đ ồ ng tròn, dây nhôm có mặt cắt tròn, mặt cắt chữ nhật, có cách điện theo các cấp chịu nhiệt khác nhau. Bộ tiêu chuẩn IEC 60317 đã có 15 tiêu chuẩn được xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia, gồm các phần sau: 1) TCVN 7675-0-1:2007 (IEC 60317-0-1:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng tròn có tráng men 2) TCVN 7675-0-2:2011 (IEC 60317-0-2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu cầu chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men 3) TCVN 7675-0-3:2008 (IEC 60317-0-3:2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-1: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men 4) TCVN 7675-1:2007 (IEC 60317-1:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Ph ầ n 1: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 5) TCVN 7675-2:2007 (IEC 60317-2:2000), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 2: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130, có lớp liên kết 6) TCVN 7675-3:2007 (IEC 60317-3:2004), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 3: Sợi dây đồng tròn tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 7) TCVN 7675-4:2007 (IEC 60317-4:2000), Quy định đối với các loại d â y quấn cụ thể - Ph ầ n 4: Sợi dây đồng tròn tráng men polyuretan có thể hàn được, cấp chịu nhiệt 130 8) TCVN 7675-8:2007 (IEC 60317-8:1997), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Ph ầ n 8: Sợi dây đồng tròn tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 9) TCVN 7675-12:2007 (IEC 60317-12:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2005), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Ph ầ n 12: Sợi dây đồng tròn tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 10) TCVN 7675-16:2011 (IEC 60317-16:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2009), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste, cấp chịu nhiệt 155 11) TCVN 7675-17:2011 (IEC 60317-17:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 17: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 105 12) TCVN 7675-18:2011 (IEC 60317-18:2010), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 18: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyvinyl acetal, cấp chịu nhiệt 120 13) TCVN 7675-27:2008 (IEC 60317-27:1998, amendement 1:1999), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy 14) TCVN 7675-28:2011 (IEC 60317-28:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 28: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyesterimid, cấp chịu nhiệt 180 15) TCVN 7675-29:2011 (IEC 60317-29:1990, amendement 1:1997, amendement 2:2007), Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 29: Sợi dây đồng chữ nhật tráng men polyeste hoặc polyesterimid có phủ polyamid-imid, cấp chịu nhiệt 200 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 17: SỢI DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT TRÁNG MEN POLYVINYL ACETAL, CẤP CHỊU NHIỆT 105 Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu c ầ u cho dây quấn bằng đồng chữ nhật có tráng men cấp chịu nhiệt 105, có một lớp phủ có thành phần là nhựa polyvinyl acetal, nhựa này có thể thay đổi, với điều kiện là không làm thay đổi tính đồng nhất hóa học của nhựa ban đ ầ u và đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định của sợi dây. CHÚ THÍCH: Nhựa có thay đổi là nhựa trải qua một thay đổi hóa học hoặc ch ứ a một hoặc nhiều chất phụ gia để tăng cường tính năng hoặc đặc tính áp dụng nào đó. Cấp chịu nhiệt 105 là cấp nhiệt độ đòi hỏi chỉ số nhiệt độ nhỏ nhất là 105 và nhiệt độ sốc nhiệt nhỏ nhất là 155 o C. Nhiệt độ, tính bằng độ C , tương ứ n g với chỉ số nhiệt độ này không nhất thiết phải là nhiệt độ khuyến cáo cho làm việc của sợi dây mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả loại thiết bị liên quan. Dải kích thước danh nghĩa của ru ột dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này là: - Chiều rộng: nhỏ nhất là 2,0 mm lớn nhất là 16,00 mm; - Chiều dày: nhỏ nhất là 0,80 mm lớn nhất là 5,60 mm; Tiêu chuẩn này đề cập đến sợi dây có mức phủ 1 và mức phủ 2 và áp dụng cho toàn bộ dải ruột dẫn. Sự kết hợp quy định về chiều rộng và chiều dày cũng như tỷ lệ chi ề u rộng/chiều dày được nêu trong TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu có ghi năm công bố, chỉ áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, áp dụng bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2), Quy định đối với loại dây quấn cụ thể - Phần 0-2: Yêu c ầ u chung - Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men TCVN 7917-4:2008 (IEC 60851-4:2005), Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Ph ầ n 4: Đặc tính h óa 3. Thuật ngữ, định nghĩa, lưu ý chung về thử nghiệm và kiểm tra ngoại quan 3.1. Thuật ngữ và định nghĩa Đối với thuật ngữ và định nghĩa, xem 3.1 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2) và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.2. Lưu ý chung về thử nghiệm Đối với lưu ý chung về thử nghiệm, xem 3.2 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2) và tiêu chuẩn này thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn này. 3.3. Kiểm tra ngoại quan Xem 3.3 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 4. K í ch thước Xem Điều 4 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 5. Điện tr ở Xem Điều 5 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 6. Độ dãn dài Xem Điều 6 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 7. Độ đàn hồi Xem Điều 7 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 8. Độ mềm dẻo và độ bám dính 8.1. Thử nghiệm quấn dây bằng trục cuốn Lớp phủ không được có vết nứt sau khi sợi dây được uốn theo cạnh lớn và theo cạnh nhỏ lên trục cuốn có đường kính như quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Quấn dây trên trục cuốn Sợi dây Đường k í nh trục cuốn Chiều rộng Kích cỡ đến và bằng 10 mm Kích cỡ lớn hơn 10 mm 2 l ầ n chiều r ộ ng 3 lần chiều rộng Chiều dày Tất cả các kích cỡ 2 l ầ n chiều dày 8.2 . Thử nghiệm kéo dãn Sợi dây được kéo dãn 20 %. Độ dài mất bám dính phải nhỏ hơn một lần chiều rộng. 9. Sốc nhiệt Xem Điều 9 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2), trong đó nhiệt độ sốc nhiệt nhỏ nhất phải là 155 o C. 10. Mềm dính Không áp dụng thử nghiệm. 11. Khả năng chịu mài mòn Không áp dụng thử nghiệm. 12. Khả năng chịu dung môi Xem Điều 12 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). 13. Điện áp đánh thủng Xem Điều 13 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2), trong đó nhiệt độ nâng lên phải là 105 o C. 14. Tính liên tục của cách điện Không áp dụng thử nghiệm. 15. Chỉ số nhiệt độ Xem Điều 15 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2), trong đó chỉ số nhiệt độ nhỏ nhất phải là 105. 16. Khả năng chịu chất làm lạnh Không áp dụng thử nghiệm. 17. Khả năng hàn Không áp dụng thử nghiệm. 18. Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi Không áp dụng thử nghiệm. 19. Hệ số tổn thất đ iện môi Không áp dụng thử nghiệm. 20. Khả năng chịu dầu máy biến áp Thử nghiệm theo Điều 6 của TCVN 7917-4 (IEC 60851-4). Các yêu cầu về thử nghi ệ m đang được xem xét. 21. Tổn hao khối lượng Không áp dụng thử nghiệm. 23. Thử nghiệm lỗ châm k i m Không áp dụng thử nghi ệ m. 30. Bao bì Xem Điều 30 của TCVN 7675-0-2 (IEC 60317-0-2). MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Định nghĩa và lưu ý chung về phương pháp thử nghiệm và kiểm tra ngoại quan 4 . Kích thước 5 . Điện trở 6 . Độ dãn dài 7 . Độ đàn hồi 8 . Độ mềm dẻo và độ bám dính 9 . Sốc nhiệt 10 . Mềm dính 11 . Khả năng chịu mài mòn 12 . Khả năng chịu dung môi 13 . Điện áp đánh thủng 14 . Tính liên tục của cách điện 15 . Chỉ số nhiệt độ 16 . Khả năng chịu chất làm lạnh 17 . Khả năng hàn 18 . Kết dính bằng gia nhiệt hoặc kết dính bằng dung môi 19 . Hệ số tổn thất điện môi 20 . Khả năng chịu dầu máy biến áp 21 . Tổn hao khối lượng 23 . Thử nghi ệ m lỗ châm kim 30 . Bao bì